ET d'histoire naturelle. 249 



La pesaufeur spe'cifique du fer siliciume est d'aiifant moiudre, 

 que le metal contient plus de silicium et de carbone. M. Stro- 

 mejer I'a (rouvee variant enire 6,7777 617,3241. 



Les culots du rae'tal allie e'lant mis a digerer avec les acides 

 jusqu'a ce que toute action cesse, ne cliaugent piesque pas de 

 forme, et ne diminuent pas de volume; leur couleur devient 

 noire ou grise , et lis donnent des dissolutions de fer. La calci- 

 nation les blanchit , mais ueles change pas entierement de forme 

 ou de volume. Cependant ces culots parfaitemeut blancs de la 

 calcination , sent encore attires parl'aimant, et donnent avec les 

 acides muriatique et sulfurique des dissolutions de fer et undc'gr.- 

 gementdegazhydrogene : d'ou I'auteur conclut qu'ilsconliennent 

 encore du fer; et il tire de cette singularite, la consequence 

 que funion entre les composansde ce metal doit etre tres-iutime. 

 Ce n'est qu'apres un long traitement par les acides et lorsque 

 ]a matiere est mise dans I'etat geJatiniforme, que la silice res- 

 tanle peut etre consideree comme exempte de fer. 



Le fersiliciume donne avec Tacide muriatique, uneplus grande 

 quantite d'hjdrogene que ne le fait le fer pur, Onze cent vingt- 

 huit milligrammes de la premiere qualite de fer siliciumifere, 

 donnerentun gaz dans lequeU'eudifirnetreindiqua 22,678 pouces 

 cubes, mesure de Paris , de gaz hjdrogene, le thermometre etoit 

 a 0° et le barometre a 28 \ Cependant il ne fut dissous que 864,5, 

 milligrammes de fer, et 107a milligrammes de fer forge, qui est 

 celui dont I'auteur s'est servi dans toutes ses experiences sur la 

 reduction de la silice, et qui contenoit 0,985 de fer reel, ne 

 donnoit, etant traite avec le meme acide jusqu'a parfaite dis- 

 solution, que 21,9 pouces cubes de gaz hydrogene. 



L'auteur n'est parvenu qu'apres plusieurs essais, a faire de'- 

 flagrer le fersiliciume avec le nitre. D'apres ce mode d'analyse 

 execute sur 5525 milligrammes de la premiere variete , 100 par- 

 ties en contienneut 86,59070 parties de fer me'lallique, 18,59545 

 parties de silice et 4,6000 de carbone, = 109,78615; d'ou resulte, 

 en soustrayant le fer et le carbone (= 91,9070 parties) et en 

 prenant le rdsultat ou les 8,o83 parties, pour du silicium, que 

 18,59545 parties de silice doivent contenir 8,o83 parlies de 

 me'tal, ou que 100 parties de cette terre sontcompose'es de 47,87 

 parties de silicium et de 52,63 d'oxigene=: 100,00. Ce rapport dif- 

 fere peu de celui donne par M. Berzelius, qui est de o,52 de 

 jnetal et 0,48 d'oxigene. 



Tome LXXIIL SEPTEMBRE an 181 1. li 



